## ADSORPTION OF REMAZOL BRILLIANT BLUE R DYE USING ACTIVATED CARBON FROM EMPTY PALM OIL BUNCHES
Denny Aris Setiawan*, Sirajuddin dan Ricky Marthin De Tulus Wanwol Teknik Kimia, Politeknik Negeri Samarinda, Jl. Cipto Mangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda, 75131, Indonesia;

## ARTICLE INFO
Article history:
Received 27 Feb 2023,
Revised 10 Oct 2023,
Accepted 16 Oct 2023
Available online 13 Nov 2023

## Keywords:
✓ Adsorption
✓ Adsorbent
✓ Empty palm fruit bunches
✓ Dye
✓ Remazol Brilliant Blue R
*corresponding author:
dennya86@gmail.com phone: +62-82351319397
https://doi.org/10.31938/jsn.v

## 13i4.527

## ABSTRACT
Various types of dyes are used in the textile industry, including Remazol Brilliant Blue  R  dye.  Remazol dye  is a  type  of anthraquinone  which is  very  difficult to remove if it is contaminated in the environment. One method of dealing with dyes that pollute the environment is adsorption using activated carbon. The material for activated carbon has the most potential to come from the palm oil industry, namely empty palm fruit bunches because they are widely available and have economic value. This study aimed to determine the effect of varying exposure time between activated carbon made from empty palm fruit bunches and textile dye Remazol  Brilliant  Blue  R  on  decreasing  the  concentration  of  dye  Remazol Brilliant  Blue  R.  The  adsorption  process  was  carried  out  with  the  ratio  of adsorbent mass: dye volume w/v (0.1:15) and varying the contact times of 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes. The initial concentration of textile substances was 23.2121  mg/L  and  was  contacted  between  Remazol  Brilliant  Blue  R  textile substances with adsorbents using a shaker . Analysis of adsorption results using a UV – Vis instrument with a wavelength of 670 nm for Remazol Brilliant Blue R dye. The results showed that the best adsorption conditions was 60 minute contact time, with a removal percentage of 87.23% with an adsorption capacity of 3.0373 mg/g.  The  adsorption  of  Remazol  Brilliant  Blue  R  follows  the  Langmuir adsorption equation model with an R 2 of 0.9997.

## Adsorpsi Zat Warna Remazol Brilliant Blue R Menggunakan
Karbon Aktif dari Tandan Kosong Kelapa Sawit

## ABSTRAK
Pewarna yang digunakan dalam industri tekstil bermacam-macam jenisnya, salah satunya adalah pewarna Remazol Brilliant Blue R . Pewarna remazol merupakan jenis antraquinone yang  sangat  sulit  untuk  dihilangkan,  apabila  mencemari lingkungan.  Salah  satu  metode  untuk  mengatasi  hal  tersebut  adalah  adsorpsi menggunakan  karbon  aktif.  Bahan  karbon  aktif  yang  berpotensi  dari  industri kelapa  sawit  yaitu  tandan kosong  kelapa  sawit,  karena  jumlahnya  banyak dan ekonomis.  Penelitian  ini  bertujuan  menentukan  efektivitas  adsorpsi  dengan memvariasikan  waktu  kontak  antara  karbon  aktif  tandan  kosong  kelapa  sawit dengan  zat  tekstil Remazol  Brilliant  Blue  R terhadap  penurunan  konsentrasi pewarna Remazol  Brilliant  Blue  R. Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan perbandingan massa adsorben:volume zat warna b/v (0,1:15) dan memvariasikan waktu kontak 20, 40,  60, 80, 100  dan 120  menit.  Konsentrasi  awal  zat  tekstil 23,2121 mg/L dan dikontakkan dengan adsorben menggunakan shaker . Analisis hasil adsorpsi menggunakan alat UV – Vis dengan panjang gelombang pewarna zat tekstil sebesar 670 nm. Hasil menunjukkan kondisi proses adsorpsi terbaik pada waktu kontak 60 menit, persen removal sebesar 87,23% dengan kapasitas adsorpsi  3,0373  mg/g.  Proses  penjerapan  pewarna Remazol  Brilliant  Blue  R mengikuti pola persamaan adsorpsi dari Langmui r dengan R 2 sebesar 0,9997.
Kata kunci: adsorpsi; adsorben; tandan kosong kelapa sawit; zat warna; Remazol Brilliant Blue R

## PENDAHULUAN
Industri  tekstil  saat  ini  merupakan  industri yang sangat menjanjikan. Dengan meningkatnya permintaan  pasar  dan  prospek  yang  diperoleh, industri  tekstil  berkembang  dengan  pesat.  Di industri tekstil diperkirakan terdapat 10.000 jenis pewarna  yang  digunakan  dalam  proses produksinya,  salah  satu  zat  warnanya  adalah Remazol Brilliant Blue R. Cabang pemberi warna atau kromofor di Remazol Brilliant Blue R yang menghasilkan  warna  cemerlang  pada  kain  dan tidak  gampang  pudar,  sehingga  industri  tekstil banyak menggunakannya (Hidayati et al., 2016). Kebanyakan zat yang terkandung pada sisa tekstil ialah  zat  warnanya,  khususnya  pewarna  sintetis. Zat tekstil sintetis adalah molekul yang memiliki sistem  elektron  yang  mampu  berpindah-pindah, terdiri  dari  dua  jenis  yaitu,  kromofor  dan auksokrom. Kromofor bertindak untuk menerima elektron,  dan  auksokrom  bertindak  untuk  donor elektron  berfungsi  menyesuaikan  warna  dan kelarutan. Cabang kromofor utama adalah cabang azo  (-N=N-),  cabang  karboksil  (-C=O),  cabang etilen (-C=C-), dan cabang nitro (-NO 2 ) (Haryono et al., 2018). Dalam perkembangan industri tekstil yang  pesat  terdapat  permasalahan  yaitu  limbah yang dihasilkan. Limbah zat warna tekstil tersebut jika  dibuang  ke  lingkungan  dapat  bercampur dengan air, sehingga air tercemar dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dapat menyebabkan  berbagai  gangguan  kesehatan. Limbah  zat  warna Remazol  Brilliant  Blue  R bersifat  racun  yaitu  dapat  menimbulkan pertumbuhan  kanker,  berbahaya  bagi  tubuh, mengurangi jumlah oksigen di air, mempengaruhi pH  air  lingkungan  dan  dapat  mengganggu mikrooganisme dan hewan air (Firdaus, 2011).
Limbah  zat  warna  tekstil  dapat  diolah melalui berbagai macam proses seperti koagulasi, sedimentasi,  adsorpsi  ataupun  lumpur  aktif. Adsorpsi  meliputi  proses  penjerapan  (adsorpsi) dan  pelepasan  (desorpsi).  Awal  terjadi  reaksi, proses adsorpsi akan mendominasi dibandingkan desorpsi.  Selang  waktu  tertentu,  proses  desorpsi lebih mendominasi. Adsorpsi terus dilakukan jika tercapai  kondisi  kesetimbangan.  Proses  menem- pel adsorbat pada adsorben terjadi karena adanya tekanan  atau  gaya  pengikat  pada  adsorbat  dari cairan  atau  gas  terhadap  permukaan  adsorben (Sanada,  2014).  Karbon  aktif  lebih  dipilih dikarenakan memiliki luas permukaan yang besar, kapasitas adsorpsi yang cukup tinggi, kemudahan dalam  penanganan,  dan  biaya  yang  diperlukan relatif terjangkau (Khuluk, 2016).
Penelitian  penjerapan  pewarna Remazol Brilliant  Blue  R telah  banyak  dilakukan,  salah satunya  adalah  Hidayati  et  al,  (2016) menggunakan  adsorben  dari  nata  de  coco  untuk diaplikasikan  pada  zat  warna  tekstil Remazol Brilliant  Blue  R dengan  memvariasikan  waktu kontak mencapai 60 menit dengan persen removal mencapai  95,82%,  massa  adsorben  masksimal pada  0,1gram  dengan  persen removal mencapai 96,62%. Penelitian kedua dilakukan oleh Sukarta et al, (2016) memakai karbon aktif limbah daun ketapang  untuk  mengadsorpsi  zat  warna  tekstil Remazol  Brilliant  Blue  R dengan  memvariasi waktu kontak 10-60 menit dan variasi konsentrasi tekstil Remazol Brilliant Blue R 5-25 mg/L. Hasil terbaik  waktu  kontak  optimum  yaitu  60  menit dengan  persen removal mencapai  63,48%  dan konsentrasi  zat  warna  maksimum  pada  nilai  20 mg/L dengan persen removal mencapai 67,83%. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maslahat  et al, (2018) optimasi suhu dalam pembuatan karbon aktif  dari  limbah  tandan  kosong  kelapa  sawit (TKKS)  dengan  parameter  analisis  yang dilakukan  meliputi  kadar  air,  kadar  abu,  daya jerap terhadap iod dan zat warna methylene blue . Pada  penelitian  tersebut  menggunakan  variasi suhu  aktivasi  karbon  aktif  yaitu  600,  700  dan 800℃, didapatkan kondisi optimum adalah suhu 800℃ dengan kadar air sebesar 0,2 0%, kadar abu sebesar  20,54%,  dan  daya  jerap  terhadap  iod sebesar  1236,  25  mg/g  serta  persen removal terhadap  zat  warna metyhlene  blue sebesar 97,70%.
Potensi  TKKS  di  Indonesia  cukup  banyak. Dari  data  Badan  Pusat  Statistik  produksi  kelapa sawit  di  di  Kalimantan  Timur  mencapai 16.717.254 ton pada tahun 2021 (Statistik, 2022). Sedangkan,  untuk  1  ton  tandan  buah  segar terdapat 23 persen tandan buah kosong (Agustina et al., 2016), sehingga didapat sekitar 3.844.968 ton TKKS. Tandan kosong kelapa sawit memiliki kandungan  selulosa  yang  tinggi  yaitu  66,07% hemiselulosa,  37,76%  α  selulosa  menjadikan tandan kosong sangat berpotensi untuk dijadikan karbon  aktif  (Bahmid,  2014).  Tujuan  dari penelitian  adalah  untuk  mengethaui  pengaruh variasi waktu kontak antara adsorben karbon aktif yang berasal dari TKKS dengan zat warna tekstil Remazol  Brilliant  Blue  R terhadap  penurunan konsentrasi  zat  warna  tekstil Remazol  Brilliant Blue R.

## BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat Bahan yang digunakan adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS), zat warna Remazol Brilliant Blue  R ,  kertas  saring  merk  Whatman  no.  42, indikator  universal,  aquades, alumunium  foil, larutan natrium thiosulfat dan indikator kanji 1 %. Peralatan  yang  digunakan  adalah  tanur, oven , screening 100 mesh , screening 120 mesh , cawan porselin,  gegep, crusher ,  neraca  analitik, desikator, peralatan gelas, spatula, spektrofotometri UV-Vis Cary 50, cawan krusibel dan parang.

## Metode

## Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  bulan  September tahun  2022  hingga  Januari  tahun  2023  di Laboratorium  Politeknik  Negeri  Samarinda. Pengambilan  bahan  baku  TKKS  dari  PT.  Sawit Unggul Agro Niaga (SUAN) yang berada di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, zat warna tekstil Remazol Brilliant Blue R didapatkan dari  Kampung  Tenun  Samarinda  dan  analisis konsentrasi  zat  warna  di  Laboratorium  Teknik Kimia Politeknik Negeri Samarinda.

## Pembuatan Karbon Aktif
Tandan  kosong  kelapa  sawit  dikeringkan  di bawah  sinar  matahari  selama  3  hari  dan dipanaskan dalam oven pada suhu 110℃ selama 2  jam,  dicacah  menggunakan  parang  sesuai ukuran  yang  diinginkan.  Setelah  itu,  TKKS dimasukkan kedalam cawan porselen dan ditutup untuk  dikarbonisasi  di  tanur suhu  500℃  selama 10  menit  (karbon).  Kemudian,  karbon  tersebut diayak  menggunakan screening dengan  ukuran butiran yang lolos di 100 mesh dan tertahan di 120 mesh. Selanjutnya, aktivasi karbon menggunakan larutan  fosfat  10%  selama  24  jam,  dinetralkan menggunakan aquades sampai pH 6-8. Setelah itu, diaktviasi fisika menggunakan tanur suhu 800℃ selama  3  jam  (karbon  aktif).  Kemudian,  karbon aktif  tersebut  diuji  kadar  air,  kadar abu, volatile matter, fixed carbon dan iodine number. Langkah – langkah  uji  kadar  air  dengan menimbang  karbon  aktif  sebanyak  1  gram, dikeringkan menggunakan oven pada suhu 110℃ , dikeluarkan  dan  ditimbang,  dilakukan  hingga berat  konstan.  Uji  kadar  abu  dilakukan  dengan cara  menimbang  sebanyak  1  gram  karbon  aktif
dan ditaruh ke dalam cawan krusibel, dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 500℃ selama 1 jam dan dilanjutkan  pada  suhu  750℃  selama  3  jam. Setelah  itu,  berat  cawan  krusibel  ditimbang.  Uji kadar volatile  matter dilakukan  dengan  cara menimbang 1 gram karbon aktif dan dimasukkan ke  dalam  cawan  krusibel,  cawan  krusibel dimasukkan  ke  dalam  tanur  pada  suhu  950℃ selama  7  menit.  Uji iodine  number dilakukan dengan  cara  menimbang  0,5  gram  karbon  aktif dan dicampurkan karbon aktif tersebut dengan 50 mL  larutan  iodin  0,1  N.  Selanjutnya,  campuran tersebut disaring menggunakan kertas saring dan larutan sisa dititrasi menggunakan larutan natrium thiosulfat hingga berubah menjadi keruh. Setelah itu,  larutan  tersebut  ditambah  larutan  kanji  1% lalu dititrasi hingga berwarna bening.

## Pembuatan Larutan Standar Remazol
Larutan standar Remazol dibuat dengan cara menimbang  0,025  gram  bubuk Remazol dilarutkan  menggunakan  akuades  secukupmya dalam  gelas  piala  100  mL.  Kemudian,  larutan tersebut dimasukkan kedalam labu berukuran 250 mL  dan  ditera  hingga  tanda  batas.  Setelah  itu, larutan  diambil  sebanyak  2,  4,  6,  8  dan  10  mL untuk membuat larutan standar 2, 4, 6, 8 dan 10 mg/L pada labu ukur 100 mL.

## Variasi Waktu Kontak Adsorpsi
Karbon aktif TKKS disiapkan sebanyak 0,1 gram dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL yang telah berisi zat warna tekstil sebanyak 15 mL  dengan  rasio  adsorpsi  w/v  (0,1:15). Selanjutnya,  larutan  ditutup  menggunakan alumunium  foil, diletakkan  di  atas shaker dan diaduk  dengan  kecepatan  150  rpm  dan divariasikan waktu kontaknya yaitu 20, 40, 60, 80, 100  dan  120  menit.  Setelah  itu,  larutan  tersebut disaring agar terpisah antara karbon aktif TKKS dan  zat  warna  untuk  dianalisis  menggunakan spektrofotometri
UV-Vis. Analisis
Spektrofotometri  untuk  menentukan  panjang gelombang  maksimal  zat  warna Remazol dan dibuat  kurva  kalibrasi.  Metode  kurva  kalibrasi menggunakan data regresi linear larutan standar. Penetapan isotherm adsorpsi  menggunakan metode regresi linear dan dipilih dengan meilhat nilai R.
Tabel 1. Hasil Analisis Karbon Aktif TKKS Komposisi Standar Karbon Aktif (SNI KARBON AKTIF TEKNIS 06-3730-1995) Karbon Aktif TKKS Maksimal Kadar Air (%) Max. 15 2,10 Kadar Abu (%) Max. 10 8,63 Volatile Matter (%) Max. 25 2,36 Fixed Carbon (%) Min. 80 86,91 Iodine Number (mg/g) Min. 750 980,8417

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Karbon Aktif Karakteristik karbon aktif dapat dilihat pada Tabel  1.  Adsorben  TKKS  didapatkan  dari  hasil penelitian  sebelumnya  yaitu  pembuatan  karbon aktif  dari  TKKS  dengan  hasil  maksimal  variasi waktu kontak aktivasi kimia menggunakan asam fosfat (H 3 PO 4 ) yaitu 24 jam. Analisis karbon aktif TKKS  menggunakan  standar  SNI  KARBON AKTIF  TEKNIS  06-3730-1995.  Uji  kadar  air untuk  mengetahui  jumlah  kandungan  air  yang terdapat di dalam karbon. Kadar air dipengaruhi oleh  sifat  higroskopis  arang,  jumlah  uap  air, pengggilingan,  pengayakan  dan  penetralan.  Dari hasil uji kadar air diperoleh 2,10% dibawah range maksimal.
Uji  kadar  abu  berguna  untuk  mengetahui kandungan oksida logam pada karbon. Kadar abu merupakan sisa mineral yang tidak terkarbonisasi secara sempurna, sehingga membentuk abu. Hasil uji kadar abu didapat 8,63% dibawah nilai range maksimal. Volatile  matter berguna  untuk mengetahui banyaknya zat yang mudah menguap dari  suatu  bahan  seperti  hidrogen  dan  karbon monoksida.  Hasil  uji volatile  matter didapat 2,36%  dibawah range maksimal. Fixed  carbon memiliki fungsi untuk mengetahui kadar karbon murni pada karbon aktif. Tinggi rendahnya karbon dipengaruhi  oleh  kadar  abu,  zat  terbang,  dan kandungan  selulosa  dan  lignin.  Nilai  hasil fixed carbon didapat  86,91%  di  atas  hasil  minimum. Iodine  number merupakan  parameter  untuk mengetahui banyaknya molekul yang diserap oleh karbon  aktif.  Luas  permukaan  karbon  aktif mempengaruhi  banyaknya  molekul  yang  dapat terjerap. Hasil uji iodine number didapat dengan nilai bilangan iod sebesar 980,8417 mg/g.

## Larutan standar
Panjang  gelombang  maksimal  untuk  zat warna remazol didapatkan dengan menggunakan larutan  standar  dengan  nilai  sebesar  670  nm. Berikut nilai konsentrasi standar dan absorbansinya  dapat  dilihat  pada  Tabel  2  dan Gambar 1.
Tabel 2. Absorbansi Standar Remazol Konsentrasi Standar (mg/L) Absorbansi 2 0,0394 4 0,0766 6 0,1112 8 0,1392 10 0,1735
Gambar 1. Grafik Larutan Standar
Variasi Waktu Kontak Remazol
Waktu  kontak  antara  adsorben  dengan adsorbat  adalah  20,  40,  60,  80,  100  dan  120 dengan massa adsorben sebanyak 0,1 gram dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Analisa Adsorpsi Zat Warna Remazol Massa Adsorben (g) Waktu Adsorpsi (menit) Konsentrasi Awal Zat Warna (mg/L) Konsentrasi Akhir Zat Warna (mg/L) Removal (%) Kapasitas Adsorpsi (mg/g) 0,1 20 23,2121 3,5212 84,83 2,9536 40 3,3272 85,67 2,9827 60 2,9636 87,23 3,0373 80 4,8424 79,14 2,7554 100 4,8788 78,98 2,750 120 5,0485 78,25 2,7245 Gambar 2. Hubungan Waktu Kontak terhadap Konsentrasi dan Persen Removal Pengaruh Waktu Kontak Terhadap
Konsentrasi Akhir
Waktu  kontak  bertambah  mempengaruhi konsentrasi  zat  warna remazol yang  terjerap. Perubahan  konsentrasi  akhir  dari  zat  warna Remazol  Brilliant  Blue  R karena  waktu  kontak yang  lama  cenderung  meningkatkan  konsentrasi akhir, karena terjadi proses desorpsi yaitu proses terlepasnya kembali zat molekul warna yang telah dijerap  adsorben  ke  dalam  larutan  (Gova  & Oktasari, 2019).
Hasil penelitian ditunjukkan pada Gambar 2. Pada menit ke 20 konsentrasi zat tekstil Remazol Brilliant  Blue  R menurun  sangat  tajam  hingga sebesar 3,5212 mg/L dan persen removal sebesar 84,83%.  Hal  ini  terjadi  karena  saat  awal penjerapan  dimulai,  adsorben  yang  belum berikatan  dengan  banyak  zat  akan  langsung menjerap  zat  warna  yang  ada  didalam  larutan. Selanjutnya,  pada menit ke 40 konsentrasi akhir pewarna Remazol Brilliant Blue R kembali turun
diperoleh konsentrasi akhir yaitu 3,3272 mg/L dan persen removal sebesar  85,67%.  Hal  ini  sesuai dengan teori bahwa seiring dengan meningkatnya waktu kontak, semakin banyak zat warna remazol yang dapat dijerap oleh adsorben (Sukarta et al., 2016).  Pada  menit  ke  60  konsentrasi  zat  warna kembali  menurun  dengan  nilai  konsentrasi sebesar 2,9636 dan persen removal yang diperoleh sebesar  87,23%.  Dalam  proses  adsorpsi penjerapan adsorbat akan terus berlangsung terus menerus  hingga  mencapai kesetimbangan  antara adsorben karbon aktif dengan zat warna remazol. Kesetimbangan  adsorpsi  karbon  aktif  tercapai ketika  penambahan  waktu  kontak  tidak  dapat mengubah  jumlah  zat  warna  yang  teradsoprsi (Gova & Oktasari, 2019).
Pada menit ke 80 konsentrasi akhir dari zat warna  kembali  naik  yaitu  sebesar  4,8424  mg/L dan persen removal turun menjadi 79,14%. Hal ini terjadi diakibatkan sisi aktif pada adsorben karbon aktif  TKKS  telah  jenuh  dan  mencapai
kesetimbangan (Hidayati et al., 2016). Pada menit ke  100  dan  120  konsentrasi  akhir  zat  warna remazol naik masing – masing sebesar 4,8788 dan 5,0485  mg/L  yang  diikuti  persen removal yang turun masing – masing sebesar 78,98 dan 78,25%. Hal ini terjadi karena penambahan waktu kontak setelah  kondisi  kesetimbangan  dan  akibat  dari proses  desoprsi  menyebabkan  sebagian  molekul zat  warna  remazol  terlepas  kembali  dari  sisi adsorben (Hidayati et al., 2016).

## Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Kapasitas Adsorpsi
Kapasitas  adsorpsi  adalah  nilai  yang menunjukkan  jumlah  adsorbat  yang  terkumpul pada  permukaan  adsorben.  Kapasitas  adsorpsi dapat  diperoleh  dari  hasil  maksimum  parameter yang  mempengaruhi  adsorpsi  (Asnawati,  2017). Pada menit ke 20 kapasitas yang diperoleh sebesar 2,9536  mg/g,  hal  ini  disebabkan  adanya  waktu kontak antara adsorben dengan zat warna Remazol Brilliant Blue R yang singkat, sehingga kapasitas adsorben belum maksimal. Pada menit ke 40 nilai kapasitas  adsorpsi  semakin  meningkat  yaitu sebesar 2,9827 mg/g. Adsorben akan menjerap zat warna  hingga  kapasitas  adsorben  maksimal. Selanjutnya, pada menit ke 60 kapasitas adsorpsi semakin  meningkat  dengan  nilai  sebesar  3,0373 mg/g. Pada menit ini terjadi kesetimbangan antara adsorben  dengan  zat  warna Remazol  Brilliant Blue R , sehingga seluruh sisi aktif adsorben telah menjerap zat warna.
Pada  menit  ke  80,  100  dan  120  kapasitas adsorpsi  menurun  sebanding  dengan  persen removal . Hal ini terjadi diakibatkan oleh lamanya waktu kontak antara adsorben dengan zat warna Remazol  Brilliant  Blue  R, sehingga  adsorben menjadi  jenuh.  Adsorben  yang  telah  jenuh  dan melewati  kesetimbangan  akan  melepaskan kembali  zat  warna  ke  larutan  (Hidayati  et  al., 2016)
Model Isotherm Adsorpsi Model isotherm adsorpsi  untuk  proses adsorpsi zat warna Remazol Brilliant Blue R oleh adsorben  TKKS  dilakukan  dengan  menghitung persamaan Langmuir dan Freundlich dengan menentukan  nilai  q e ,  Ce/q e ,  log  q e ,  dan  log  Ce seperti pada Tabel 3. Setelah itu, hasil perhitungan diubah  kedalam  bentuk  grafik,  seperti  pada Gambar  3  untuk  metode  adsorpsi Langmuir dan Gambar 4 untuk metode adsorpsi Freundlich. Pada  Gambar  3  dan  4  dapat  dilihat  kedua persamaan  tersebut  memiliki  nilai  R 2 tertinggi adalah  persamaan isotherm  Langmuir. Model
i sotherm adsorpsi menjelaskan tentang adsorben, adsorbat  dan  proses  penjerapan  di  dalam  proses adsorpsi.  Model isotherm adsorpsi  digunakan untuk  menentukan  kemampuan  penjerap  dan hubungan  aktivitas  adsorbat  dengan  jumlah  zat teradsorpsi pada suhu konstan (Sari et al., 2017). Teori isotherm  Langmuir mengasumsikan model  monolayer,  adsorpsi  terjadi  pada  lapisan aktif yang homogen. Kapasitas adsorpsi maksimal ditentukan  oleh  nilai  q m dan  K L menunjukkan konstanta Langmuir pada  saat  kesetimbangan (Pandiarajan  et  al.,  2018).  Persamaan isotherm Langmuir dan Freundlich berfungsi  untuk membandingkan  antara  adsorben  yang  berbeda, namun tidak selalu dapat memberikan hasil secara benar (Çatlıoglu et al., 2021) . Hal ini ditunjukkan oleh data yang telah didapatkan yaitu daya jerap adsorpsi zat warna Remazol Brilliant Blue R pada waktu optimum adalah 3,0373 mg/g, lebih besar dari daya jerap maksimum dari hasil perhitungan persamaan isotherm Langmuir yaitu 2,366 mg/g, sehingga pada proses adsorpi zat warna Remazol Brilliant  Blue  R mengikuti  persamaan isotherm Langmuir dengan  nilai  kapasitas  adsorpsi maksimal mencapai 2,366 mg/g, nilai K L sebesar 1,473 dan R 2 sebesar 0,9997.
Gambar 3. Persamaan Isotherm Langmuir
Gambar 4. Persamaan Isotherm Freundlich
Tabel 3. Data Hasil Perhitungan Model Isotherm Isotherm Langmuir Isotherm Freundlich q m (mg/g) K L (L/g) R 2 N K F (L/g) R 2 2,366 1,473 0,9997 -4,817 3,820 0,9966

## KESIMPULAN
Adsorpsi antara adsorben karbon aktif TKKS dengan  zat  warna Remazol  Brilliant  Blue  R dengan  variasi  waktu  penjerapan  diperoleh efisiensi  adsorpsi  sebesar  87,23%,  serta  nilai kapasitas adsorpsi maksimal sebesar 3,0373 mg/g. Metode  adsorpsi  yang  seusai dengan  penjerapan zat warna Remazol Brilliant Blue R adalah model isotherm adsorpsi Langmuir dengan  R 2 sebesar 0,9997, nilai K L sebesar 1,473 L/mg dan nilai q m sebesar 2,366 mg/g.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  kepada  Allah SWT,  dosen  pembimbing  dan  teman-teman Teknik  Kimia  yang  telah membantu saya  dalam menyelesaikan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  L.,  Udiantoro,  &  Halim,  A.  (2016). Karakteristik Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit (Tkks) Dengan Empty Fruit Bunches (Efb)  Fiber  With  Boiling  And  Steaming Treatment). Ziraa’Ah , 41 (1), 97 – 102.
Asnawati,  A.  (2017).  Penentuan  Kapasitas Adsorpsi  Selulosa  Terhadap  Rhodamin  B dalam Sistem Dinamis. Jurnal Kimia Riset ,
2 (1), 23.
https://doi.org/10.20473/jkr.v2i1.3553
Bahmid, N. A. (2014). Pengembangan Nanofiber selulosa asetat dari selulosa tandan kosong kelapa  sawit  untuk  pembuatan  bioplastik [Institut Pertanian Bogor]. In Implementation Science (Vol. 39, Issue 1).
Çatlıoglu,  F.,  Akay,  S.,  Turunç,  E.,  Belgin,  G., Anastopoulos, I., Kayan, B., & Kalderis, D. (2021).  Environmental  Nanotechnology  , Monitoring  &  Management  Preparation and application of Fe-modified banana peel in  the  adsorption  of  methylene  blue : Process  optimization  using  response
surface methodology. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management , 16 (June).
Firdaus,  Y.  (2011). Dekolorisasi  Zat  Warna Remazol  Brilliant  Blue  Menggunakan Membran Padat Silika .
Gova, M. A., & Oktasari, A. (2019). Arang Aktif Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  Sebagai Adsorben  Logam  Berat  Merkuri  (Hg). In Prosiding  Seminar  Nasional  Sains  Dan Teknologi , 2 (1), 1 – 14.
Haryono,  H.,  Faizal  D,  M.,  Liamita  N,  C.,  & Rostika, A. (2018). Pengolahan Limbah Zat Warna Tekstil Terdispersi dengan Metode Elektroflotasi. EduChemia  (Jurnal  Kimia Dan Pendidikan) , 3 (1), 94. https://doi.org/10.30870/educhemia.v3i1.2
625
Hidayati,  P.,  Ulfin,  I.,  &  Juwono,  H.  (2016). Adsorption  of  Remazol  Brilliant  Blue  R, Using Nata de coco: Dosage Optimization. Jurnal Sains Dan Seni ITS , 5 (2), 134 – 136. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j 23373520.v5i2.18153
Khuluk,  rifki husnul. (2016). Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa ( Cocous nucifera L .) Sebagai Adsorben Zat Warna Metilen Blue . Ii , 1 – 66.
Maslahat,  M.,  Arissujaya,  D.,  &  Lismayani,  S. (2018).  Optimasi  Suhu  Aktivasi  Pada Pembuatan  Arang  Aktif  Berbahan  Dasar Limbah  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit. Prosiding  Seminar  Lignoselulosa  2018 , September , 46 – 51.
Pandiarajan,  A.,  Kamaraj,  R.,  &  Vasudevan,  S. (2018).  Bioresource  Technology  OPAC  ( orange peel activated carbon ) derived from waste  orange  peel  for  the  adsorption  of chlorophenoxyacetic  acid  herbicides  from water :  Adsorption  isotherm  ,  kinetic modelling  and  thermodynamic  studies. Bioresource  Technology , 261 (January),
329 – 341.
Sanada, R. A. (2014). Adsorpsi zat warna kationik (methylene  blue)  menggunakan  karbon aktif tempurung kelapa dan batu bara serta efisiensi  regenerasinya=  Adsorption  of cationic dye methylene blue using coconut shell  and  coal  based  activated  carbon  and its  regeneration  efficien. Envriomental Engineering .
Sari,  M.  F.  P.,  Loekitowati,  P.,  &  Mohadi,  R. (2017).  Penggunaan  Karbon  Aktif  Dari Ampas Tebu Sebagai Adsorben Zat Warna Procion  Merah  Limbah  Cair  Industri Songket. Journal of Natural Resources and Environmental Management , 7 (1), 37 – 40.
Statistik,  B.  P.  (2022). Produksi  Tanaman Perkebunan .  Badan  Pusat  Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/54/132/1/ produksi-tanaman-perkebunan.html
Sukarta,  I.  N.,  Kadek,  N., &  Lusiani,  S. (2016).
Adsorpsi  Zat  Warna  Azo  Jenis  Remazol Brilliant Blue Oleh Limbah Daun Ketapang ( Terminalia Catappa . L .) . 311 – 316.